Synthetische Versuche zur Pyroxengruppe. 
299 
Dieser Pyroxen enthält neben viel Tonerde auch beträchtliche 
Mengen Eisenoxyd; aus dem Schmelzfluß erhält man auch bei ver- 
hältnismäßig langsamer Abkühlung keinen Pyroxen, sondern neben 
viel Magneteisen kleine Körner von Olivin und Feldspat. 
Es zeigt sich also, daß Pyroxene mit gleich- 
zeitig viel Eisen und Tonerde im Schmelzflüsse 
recht unbeständig sind. 
III. Feste Lösungen von a-CaSi0 3 mit Tonerde. 
Das a-Kalksilikat ist optisch einachsig (hexagonal) mit sehr 
kleinem Achsenwinkel 2E = 0 — 8° und optisch positivem Charakter 
der Doppelbrechung. Die Doppelbrechung beträgt 0,025 — 0,035. 
Es vermag nach A. L. Day und E. T. Allen kleine Quanti- 
täten von Kalk und Kieselsäure aufzunehmen und feste Lösungen 
mit dem Orthosilikat zu bilden 1 . 
In dem von E. S. Shepherd und G. A. Rankin aufgestellten 
Dreistoffsystem CaO — Al 2 0 3 — Si0 2 2 bilden die im folgenden be- 
schriebenen Mischungen feste Lösungen und fallen in der Dreiecks- 
projektion in das Existenzfeld von a-CaSi0 3 . Es schien wünschens- 
wert, die optischen Verhältnisse und die Schmelzpunkte der dem 
reinen Kalksilikat nahestehenden Mischungen a-CaSi0 3 -j- A1 2 0 3 zu 
prüfen und sie in Zusammenhang zu bringen mit den Ergebnissen 
der chemischen Untersuchung. 
Stellt man Mischungen von «-Kalksilikat bis zu einem Gehalt 
von 15 Gew.-% an Tonerde her, so erhält man stets wieder die 
«-Form mit ihren charakteristischen Eigenschaften. Nur in der 
Schmelze 3 (a-Kalksilikat mit 15% A1 2 0 3 ) ließen sich wegen der 
Kleinheit der Kristalle konoskopische Untersuchungen nicht mehr 
durchführen; doch sind auch diese Kristalle homogen. 
Die Kristalle sind optisch einachsig, optisch positiv 
und die mittlere Lichtbrechung von derselben Größenordnung wie 
die tonerdefreie Form (n = 1,636). Bei Tonerdezusatz verringert 
sich die Lichtbrechung in der 3. Dezimale bis auf 1,633 + 0,001. 
Auffallend ist, daß das bei der reinen CaSi0 3 -Form häufig 
auftretende Öffnen des Kreuzes bei Tonerdezusatz 
verschwindet. 
Kleine, glasfreie Proben wurden auf ihre Schmelzbarkeit im 
C. DoELTER’sclien Heizmikroskop untersucht und im Platinschälchen 
erhitzt. 
1 A. L. Day und Mitarbeiter, Tscherm. Min.-petr. Mitt. 26. 169 (1907). 
2 E. S. Shepherd und G. A. Rankin, Zeitschr. f. anorg. Chemie. 71. 
19 (1911). 
